natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ωστόσο, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει για έγκριση το δείγμα με το μικρότερο διάκενο και το δείγμα με το μεγαλύτερο διάκενο.
However, the applicant for approval may submit for approval tests the sample having the smallest gap(s) and the sample having the largest gap(s).
Στην περίπτωση πολλαπλών υαλοστασίων που έχουν τουλάχιστον έναν πολυστρωματικό υαλοπίνακα ή έναν πλαστικό υαλοπίνακα, τα δοκίμια αποθηκεύονται επί τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από τη δοκιμή σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C.
In the case of multiple-glazed units having at least one laminated glass pane or one glass-plastics pane, the test pieces shall be stored for at least four hours prior to the test at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Οι δοκιμές διενεργούνται αμέσως μόλις ανασυρθούν τα δοκίμια από τον χώρο όπου φυλάσσονταν.
The tests shall take place immediately after the test pieces are taken out of the receptacle in which they were stored.
Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι δοκίμια, διαστάσεων (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm, για κάθε κατηγορία πάχους των συστατικών υαλοπινάκων και για κάθε πάχος διακένου όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.4 ανωτέρω.
Six test pieces (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm shall be subjected to testing for each category of thickness of the component glass panes and each width of gap as defined in paragraph 1.1.4 above.
Στην περίπτωση ασύμμετρου πολλαπλού υαλοστάσιου, διενεργούνται τρεις δοκιμές επί της μίας όψης και τρεις δοκιμές επί της άλλης όψης.
In the case of an asymmetrical multiple-glazed unit, three tests shall be carried out on one side and three tests on the other side.
Πολλαπλό υαλοστάσιο αποτελούμενο από υαλοπετάσματα από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί μόνο:
Multiple glazing consisting of uniformly-toughened glass panes only:
Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν θραυσθούν όλα τα στοιχεία.
The test shall be considered to have given a satisfactory result if all components break;
Πολλαπλό υαλοστάσιο αποτελούμενο από υαλοπετάσματα πολυστρωματικού γυαλιού και/ή υαλοπετάσματα από υαλοπλαστικό:
Multipe glazing consisting of laminated glass panes and/or glass-plastics panes:
τα στοιχεία του δοκιμίου κάμπτονται και θραύονται, εμφανίζοντας πολλές κυκλικές σχισμές που επικεντρώνονται στο σημείο περίπου της κρούσης·
The components of the test piece yield and break, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
το (τα) διάστρωμα(-ατα) μπορεί να σχισθεί(-ούν), αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν πρέπει να διέλθει μέσω του δοκιμίου.
Tears in the interlayer(s) are allowed provided that the manikin's head does no pass through the test piece.
κανένα μεγάλο θραύσμα γυαλιού δεν πρέπει να αποσπάται από το διάστρωμα.
No large fragment of glass becomes detached from the interlayer.
Πολλαπλό υαλοστάσιο αποτελούμενο από τουλάχιστον έναν υαλοπίνακα από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί και τουλάχιστον έναν πολυστρωματικό υαλοπίνακα ή υαλοπέτασμα από υαλοπλαστικό πλην ανεμοθώρακα:
Multiple glazing consisting of a at least one uniformly-toughened glass pane and of at least one laminated glass pane or glass-plastics pane other than windscreens:
ο (οι) υαλοπίνακας(-ες) από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί θραύεται(-ονται)·
The uniform toughened-glass pane(s) break(s);
ο (οι) υαλοπίνακας(-ες) από πολυστρωματικό γυαλί ή το (τα) υαλοπέτασμα(-ατα) από υαλοπλαστικό κάμπτεται(-ονται) και θραύεται(-ονται), εμφανίζοντας πολλές κυκλικές σχισμές που επικεντρώνονται περίπου στο σημείο κρούσης·
The laminated glass pane(s) or glass-plastics pane(s) yield(s) and break(s), displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
το (τα) διάστρωμα(-ατα) μπορεί να σχισθεί(-ούν), αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν πρέπει να διέλθει μέσω του δοκιμίου·
Tears in the interlayer(s) are allowed provided that the manikin's head does not pass through the test piece;
Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής αν όλες οι δοκιμές έδωσαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory with respect to behaviour under head impact, if all of the tests have given a satisfactory result.
Οι διατάξεις της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής διαπερατότητας του φωτός ισχύουν για τα πολλαπλά υαλοστάσια ή τμήματά τους που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to multiple-glazed units or parts of multiple-glazed units located at places which are essential to the driver's vision.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
GROUPING OF WINDSCREENS FOR APPROVAL TESTING
Τα στοιχεία του ανεμοθώρακα που λαμβάνονται υπόψη είναι:
The windscreen’s features taken into account are:
η ανεπτυγμένη επιφάνεια
The developed area,
το ύψος κυκλικού τμήματος
The height of segment,
Κάθε ομάδα αντιστοιχεί σε μία κατηγορία πάχους.
A group is made up of a thickness class
Η κατάταξη γίνεται κατά αύξουσα σειρά των ανεπτυγμένων επιφανειών.
Classification is performed in ascending order of developed area
1 για τη μεγαλύτερη
1 for the largest
1 για τη μικρότερη
1 for the smallest
2 για την αμέσως μεγαλύτερη μετά την 1
2 for the next largest after 1
2 για την αμέσως μικρότερη μετά την 1
2 for the next smallest after 1
3 για την αμέσως μεγαλύτερη μετά τη 2
3 for the next largest after 2
3 για την αμέσως μικρότερη μετά τη 2
3 for the next smallest after 2
4 για την αμέσως μεγαλύτερη μετά την 3
4 for the next largest after 3
4 για την αμέσως μικρότερη μετά την 3
4 for the next smallest after 3
5 για την αμέσως μεγαλύτερη μετά την 4
5 for the next largest after 4
Η αρίθμηση στο ύψος κυκλικού τμήματος είναι η ακόλουθη σε καθεμιά από τις δύο σειρές που ορίζονται στο ανωτέρω σημείο 3:
Within each of the two series defined under paragraph 3 above, the heights of segment shall be indicated as follows:
1 για το μεγαλύτερο ύψος τμήματος
1 for the greatest height of segment,
2 για το αμέσως μεγαλύτερο
2 for the next greatest,
3 για το αμέσως μεγαλύτερο
3 for the next greatest,
Η αρίθμηση για την καμπυλότητα είναι η ακόλουθη σε καθεμία από τις δύο σειρές που ορίζονται στο ανωτέρω σημείο 3:
Within each of the two series defined under paragraph 3 above, the curvatures shall be indicated as follows:
1 για τη μικρότερη καμπυλότητα
1 for the smallest curvature,
2 για την αμέσως μικρότερη
2 for the next smallest,
3 για την αμέσως μικρότερη
3 for the next smallest,
Οι αριθμοί αθροίζονται για κάθε ανεμοθώρακα των δύο σειρών που ορίζονται στο ανωτέρω σημείο 3.
The numbers assigned to each windscreen in the two series defined under paragraph 3 above shall be added together.
Στις πλήρεις δοκιμές που προβλέπονται στα παραρτήματα 4, 6, 8, 9 και 10, υποβάλλονται ένας ανεμοθώρακας μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων και ένας ανεμοθώρακας μεταξύ των πέντε μικρότερων, που έχουν το χαμηλότερο άθροισμα.
The windscreen among those having the five largest areas which has the smallest total, and the windscreen among those having the five smallest areas which has the smallest total, shall be subjected to complete tests as defined in one of Annexes 4, 6, 8, 9 and 10.
Οι άλλοι ανεμοθώρακες της ίδιας σειράς υποβάλλονται σε δοκιμές με σκοπό τον έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων που ορίζονται στο σημείο 9 του παραρτήματος 3.
The other windscreens of the same series shall be subjected to the tests of optical qualities described in Annex 3, paragraph 9.
Ορισμένοι ανεμοθώρακες των οποίων οι παράμετροι, όσον αφορά το σχήμα και/ή την καμπυλότητα, εμφανίζουν ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τις ακραίες περιπτώσεις της επιλεγείσας ομάδας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε δοκιμές αν η τεχνική υπηρεσία που διενεργεί τις δοκιμές κρίνει ότι αυτές οι παράμετροι ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.
A few windscreens having significantly different parameters of shape and/or curvature from the extremes of the selected groups may also be tested if the technical service conducting the tests considers that the parameters in question are likely to have appreciably adverse effects.
Οι οριακές τιμές της ομάδας καθορίζονται ως συνάρτηση των ανεπτυγμένων επιφανειών των ανεμοθωράκων.
The limits of the group are determined by developed area of windscreen.
Όταν ανεμοθώρακας που υποβάλλεται στη διαδικασία της έγκρισης τύπου εμφανίζει ανεπτυγμένη επιφάνεια που δεν αντιστοιχεί στις καθορισθείσες οριακές τιμές ή και αισθητά μεγαλύτερο ύψος κυκλικού τμήματος ή αισθητά μικρότερη καμπυλότητα, θεωρείται ότι ανήκει σε νέο τύπο και υποβάλλεται σε συμπληρωματικές δοκιμές, εφόσον τις κρίνει τεχνικώς αναγκαίες η τεχνική υπηρεσία με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα και υλικά.
Where a windscreen submitted for type-approval has a developed area outside the approved limits and/or has a significantly greater height of segment or a significantly smaller curvature, it shall be considered to be of a new type and shall be subjected to additional tests if the technical service deems such tests technically necessary, having regard to the information already in its possession concerning the product and the material used.
Στην περίπτωση που πρόκειται να κατασκευασθεί μεταγενέστερα άλλο μοντέλο ανεμοθώρακα από τον κάτοχο έγκρισης για ήδη επικυρωθείσα κατηγορία πάχους:
Should any other windscreen model subsequently be manufactured by the holder of an approval in a thickness class already approved:
διαπιστώνεται κατά πόσον μπορεί να περιληφθεί μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ή των πέντε μικρότερων που έχουν επιλεγεί για έγκριση από την εξεταζόμενη ομάδα·
It shall be ascertained whether that model can be included among the five largest or the five smallest selected for approval of the group in question;
η αρίθμηση γίνεται ξανά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους 3, 4 και 5·
Numbering by the procedures defined in paragraphs 3, 4 and 5 above shall be performed again.
αν το άθροισμα των αριθμών που έχουν δοθεί στον ανεμοθώρακα που εντάσσεται και πάλι μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ή των πέντε μικρότερων:
If the sum of the numbers assigned to the windscreen newly incorporated among the five largest or the five smallest windscreens.
για τους ανεμοθώρακες από σκληρυμένο γυαλί:
For toughened-glass windscreens:
θρυμματισμού
Fragmentation,
συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής
Headform test,
οπτικής παραμόρφωσης
Optical distortion,
διαχωρισμού του δευτερεύοντος ειδώλου
Separation of secondary image,
μετάδοσης του φωτός·
Light transmission.
για τους ανεμοθώρακες από κοινό πολυστρωματικό γυαλί και/ή τους ανεμοθώρακες από υαλοπλαστικό:
For ordinary laminated-glass or glass-plastics windscreens:
για τους ανεμοθώρακες από κατεργασμένο πολυστρωματικό γυαλί, διενεργούνται οι δοκιμές που προβλέπονται στα σημεία 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 και 9.3.1.2·
For treated laminated-glass windscreens, the tests prescribed in paragraphs 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 and 9.3.1.2.
για τους ανεμοθώρακες με πλαστική επίστρωση, κατά περίπτωση, οι δοκιμές που προβλέπονται στα σημεία 9.3.1.1 ή 9.3.1.2·
For windscreens faced with plastics material, the tests prescribed in paragraph 9.3.1.1 or 9.3.1.2, as the case may be.
στην αντίθετη περίπτωση, διενεργούνται μόνον οι προβλεπόμενες δοκιμές για τον έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων που ορίζονται στο σημείο 9 του παραρτήματος 3.
If not, only the tests prescribed for checking optical qualities as described in Annex 3, paragraph 9, shall be carried out.
ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
RIGID PLASTIC PANES
η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα
Trade names or marks;
ο χημικός προσδιορισμός του υλικού
The chemical designation of the material.
η ταξινόμηση του υλικού από τον κατασκευαστή
The classification of the material by the manufacturer.
η διαδικασία κατασκευής
The process of manufacture.
], όπου e είναι το πάχος του φύλλου σε mm.
where e is the sheet thickness in millimetres.
Πρότυπο αναφοράς είναι το ISO 7823/1.
Reference standard is ISO 7823/1.
το χρώμα του πλαστικού προϊόντος
The colouring of the plastic product.
το είδος της επίστρωσης.
The nature of the surface coating.
Οι προστατευτικές επικαλύψεις πρέπει να αφαιρούνται από τα δοκίμια και τα δοκίμια πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά πριν από τη δοκιμή.
The test pieces shall be freed from protecting maskings and have to be cleaned carefully before the test.
Πρέπει να αποθηκεύονται για 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 °C + 2 °C και σχετική υγρασία 50 + 5 %.
They shall be stored for 48 hours at a temperature of 23 °C + 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 12 του παραρτήματος 3.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 12.
Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι επίπεδα δοκίμια διαστάσεων (1170 mm × 570 + 0/– 2 mm) ή έξι πλήρη μέρη.
Six flat test pieces 1170 mm × 570 + 0/– 2 mm or six complete parts shall be subjected to testing.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 3.2 του παραρτήματος 3.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.2.
Για υαλοπίνακες όπως χωρίσματα και διαχωριστικά παράθυρα που έχουν πιθανότητα πρόσκρουσης (ταξινόμηση VIII/Α), το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 3 m. Πρέπει επίσης να μετρηθεί η τιμή HIC.
For glazing like partitions and separating windows which have impact probability (classification VIII/A) the drop height shall be 3 m. The HIC value is also to be measured.
Για υαλοπίνακες όπως πλευρικά παράθυρα, οπίσθια παράθυρα και ηλιοροφές που έχουν μειωμένη πιθανότητα πρόσκρουσης (ταξινόμηση VIII/Β), το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 1,5 m. Πρέπει επίσης να μετρηθεί η τιμή HIC.
For glazing like side windows, back windows and sunroofs which have reduced impact possibilities (classification VIII/B) the drop height shall be 1,5 m. The HIC value is also to be measured.
Για υαλοπίνακες χωρίς πιθανότητα επαφής, καθώς και για μικρά παράθυρα σε οχήματα και για όλα τα παράθυρα σε ρυμουλκούμενα (ταξινόμηση VIII/C) δεν θα πραγματοποιείται δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής.
For glazing which do not have contact possibilities as well as for small windows in vehicles and for all windows in trailers (classification VIII/C) there will be no headform testing.
Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are fulfilled:
το δοκίμιο ή το δείγμα δεν διαπερνάται και δεν θραύεται σε μεμονωμένα μεγάλα κομμάτια·
The test piece or sample is not penetrated nor shall it break into fully separate large pieces.
σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following conditions is met:
όλες οι δοκιμές έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα·
All the tests give satisfactory results, or
μία δοκιμή έδωσε μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά σειρά δοκιμών που πραγματοποιείται επί νέας σειράς δοκιμίων δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
One test having an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces give satisfactory results.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ — ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ 227 g
MECHANICAL STRENGTH TEST 227 g BALL TEST
χωρίς αγωγούς ή θερμαντικά στοιχεία
Without conductors or heating elements;
με αγωγούς ή θερμαντικά στοιχεία
With conductors or heating elements.
Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 300 mm + 10/– 0 mm ή δέκα ουσιαστικά επίπεδα τελικά μέρη.
Ten flat square pieces 300 mm + 10/– 0 mm or ten substantially flat finished parts shall be subjected to testing.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος 3.
The method used shall be that prescribed in Annex 3, paragraph 2.1.
Για ενδιάμεσες τιμές πάχους δοκιμίου στο διάστημα μεταξύ 3 mm και 6 mm, πρέπει να παρεμβάλλονται και άλλα ύψη πτώσης.
For intermediate values of test piece thickness in the interval between 3 mm and 6 mm the height of drop shall be interpolated.
Η δοκιμή με το σφαιρίδιο θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
The ball test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
το σφαιρίδιο δεν περνάει διαμέσου του δοκιμίου,
The ball does not penetrate the test piece
το δοκίμιο δεν θραύεται σε ξεχωριστά κομμάτια.
The test piece does not break into separate pieces
Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, μπορεί να προκληθούν ρωγμές και σχισμές στο φύλλο.
As a result of the impact, cracks and fissures in the sheet are however permissible.
Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρείται ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή του σφαιριδίου των 227 g εφόσον ικανοποιείται η μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if one of the following conditions is met:
οκτώ ή περισσότερες επιμέρους δοκιμές δίνουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο ύψος πτώσης·
Eight or more separate tests give a satisfactory result at the drop height.
τρεις ή περισσότερες δοκιμές έδωσαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών που διενεργείται επί νέας σειράς δοκιμίων δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Three or more tests having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Δοκιμή με σφαιρίδιο 227 g στους – 18 °C ± 2 °C
227 g ball test at – 18 °C ± 2 °C
Για να ελαχιστοποιηθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του δοκιμίου, η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την αφαίρεση του δοκιμίου από τη συσκευή κλιματισμού.
To minimise the temperature change of the test piece, the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Η μέθοδος δοκιμής πρέπει να είναι εκείνη που περιγράφεται στο σημείο 5.3 του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση ότι η θερμοκρασία δοκιμής θα είναι – 18 °C ± 2 °C.
The test method shall be that described in paragraph 5.3 of this annex, except that the test temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το σημείο 5.4 του παρόντος παραρτήματος.
Interpretation of results as in paragraph 5.4 of this annex.
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3. Η δοκιμή πραγματοποιείται επί 1000, 500 ή 100 κύκλους για να μετρηθεί η τριβή στην επιφάνεια του προϊόντος.
The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply; the test is performed for either 1000, 500 or 100 cycles to measure abrasion of the surface of the product.
Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας L, η δοκιμή αντοχής στην τριβή θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα εφόσον η συνολική σκέδαση του φωτός μετά την τριβή δεν υπερβαίνει το 2 % έπειτα από 1000 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια του δοκιμίου και το 4 % έπειτα από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια του δοκιμίου.
In the case of glazing of class L, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 2 per cent after 1000 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας Μ, η δοκιμή αντοχής στην τριβή θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα εφόσον η συνολική σκέδαση του φωτός μετά την τριβή δεν υπερβαίνει το 10 % έπειτα από 500 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια του δοκιμίου και το 4 % έπειτα από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια του δοκιμίου.
In the case of glazing of class M, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 10 per cent after 500 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται προς έγκριση θεωρείται ικανοποιητική εφόσον ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A set of test pieces for approval shall be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
όλα τα δοκίμια πληρούν τις προδιαγραφές ή
All test pieces meet the requirements or
μετά από αποτυχία ενός δοκιμίου, η επανάληψη των δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
One test piece having failed, a repeat of the tests on a new set of test pieces gives a satisfactory result.
Δοκιμή αντοχής σε έκθεση προσομοιωμένη σε καιρικές συνθήκες
Test of resistance to simulated weathering
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.4 του παραρτήματος 3.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.4, shall apply.
Η συνολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία με λυχνία ξένον μακρού τόξου πρέπει να είναι 500 MJ/m2.
The total ultraviolet radiant exposure with the long arc xenon lamp shall be 500 MJ/m2.
Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 120 λεπτών, τα δοκίμια εκτίθενται στο φως χωρίς ψεκασμό με νερό για 102 λεπτά και στο φως με ψεκασμό με νερό για 18 λεπτά.
During a cycle of 120 minutes the test pieces are exposed to light without water spray for 102 minutes and to light with water spray for 18 minutes.
Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 130 mm × 40 mm, τα οποία έχουν αποσπαστεί από επίπεδο δείγμα φύλλου.
Three flat test pieces 130 mm × 40 mm cut from a flat sheet sample shall be subjected to testing.
Η αντοχή στην προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν:
The resistance to the simulated weathering shall be considered to have given a satisfactory result if:
η διαπερατότητα φωτός μετρούμενη σύμφωνα με το σημείο 9.1 του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη από το 95 % της τιμής προ της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες.
The light transmittance measured in accordance with Annex 3, paragraph 9.1 does not fall below 95 per cent of the pre-weathering value.
Επιπλέον, για τα παράθυρα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, η τιμή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 70 %·
Additionally, for windows which are required for driver visibility the value shall not fall below 70 per cent.
κατά την έκθεση στις καιρικές συνθήκες δεν εμφανίζονται φυσαλίδες ή άλλες εμφανείς ενδείξεις αποσύνθεσης, αποχρωματισμοί, γαλακτόχροα σημάδια ή ρωγμές.
No bubbles or other visible decompositions, discolorations, milkiness or crazing shall occur during weathering.
Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της αντοχής στην έκθεση σε προσομοιωμένες καιρικές συνθήκες αν ικανοποιείται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the resistance to simulated weathering if one of the following conditions is met:
όλες οι δοκιμές έδωσαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα·
All test pieces have given a satisfactory result.
ένα δοκίμιο έδωσε μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα· νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε σε νέα σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces or samples gives satisfactory results.
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 13 του παραρτήματος 3 μόνο για επενδεδυμένα άκαμπτα προϊόντα.
The requirements of Annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated rigid products.
Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα εάν:
The cross-cut test shall be considered to have given a satisfactory result if:
Το δοκίμιο θεωρείται ικανοποιητικό όσον αφορά την έγκριση εφόσον ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
The test piece shall be considered satisfactory from the point of view of approval if one of the following conditions is met:
η δοκιμή έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα·
The test has given satisfactory results.
νέα δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε άλλο υπολειπόμενο δοκίμιο από τη δοκιμή της παραγράφου 6.2 έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece of the test from paragraph 6.2 gives satisfactory results.